## PEMANFAATAN ABU LIMBAH BONGGOL JAGUNG SEBAGAI BAHAN TAMBAH DENGAN VARIASI SUHU PEMBAKARAN TERHADAP KUAT TEKAN BETON
Achmad Eizco Hardiputro 1 , Kusno Adi Sambowo 2 , Ririt Aprilin Soekarsono 3 1,2,3 Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Raya No. 11, DKI Jakarta, 13220, Indonesia E-mail: Kusno_as@yahoo.uk

## ABSTRAK
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara dan biaya produksi pada beton yaitu dengan memanfaatkan limbah yang sudah tidak terpakai lagi, salah satunya yaitu dengan menggunakan abu tongkol jagung. Penambahan abu tongkol jagung diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap beton, dengan  memberi  daya  lekat  pada  campuran  beton  sehingga  dapat  meningkatkan  kuat  tekan.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan abu tongkol jagung pada campuran beton terhadaap variasi suhu yang akan digunakan dalam pembakaran bonggol jagung. Pengujian kuat tekan dibuat dengan menggunakan metode  standar  SK  SNI  T-15-2000-03.  Semua  sampel  dibuat  dengan  menggunakan  cetakan  kubus  berdimensi 15cm x 30cm. Pengujian ini menggunakan 36  sampel yang terdiri dari beton normal dan 3 variasi kadar abu tongkol  jagung  mulai  dari  5%;  10%;  15%..  Berdasarkan  analisis  pengujin  kuat  tekan  pada  umur  28  hari didapatkan hasil 19,67   Mpa;  19,74 Mpa;  21,81 Mpa;  18,98  Mpa.  Dengan  peningkatan kuat  tekan  maksimum yaitu 23,714 Mpa pada kadar optimum 10%. di mana kadar bahan tambah sebesar 10% tersebut memiliki nilai kuat tekan paling tinggi dibandingkan dengan kadar penambahan abu bonggol jagung yang lain.
Kata kunci : beton, bahan tambah, abu tongkol jagung, kuat tekan

## ABSTRAK
One way that can be done to reduce air pollution and production costs in concrete is by utilizing waste that is no longer used, one of which is by using corncob ash. The addition of corn cob ash is expected to make a positive contribution to the concrete, by providing adhesion to the concrete mixture so that it can increase the compressive strength. This study aims to determine the effect of adding corncob ash to the concrete mixture on temperature variations  that  will  be  used  in  burning  corncobs.  The  compressive  strength  test  was  made  using  the  standard method of SK SNI T-15-2000-03. All samples were made using a cube mold with dimensions of 15cm x 30cm. This test  uses 36  samples  consisting  of normal concrete  and  3 variations  of corncob  ash  content  ranging from  5%; 10%; 15%.. Based on the analysis of the compressive strength tester at the age of 28 days, the results were 19.67 MPa; 19.74 MPa; 21.81 MPa; 18.98 MPa. With an increase in the maximum compressive strength of 23.714 MPa at an optimum level of 10%. where the added material content of 10% has the highest compressive strength value compared to other corncob ash additions.
Keywords: concrete, additives, corn cob ash, compressive strength

## Pemanfaatan Abu Limbah… (Afifah/ hal. 67-72)

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  pesatnya  pertumbuhan penduduk di Indonesia, kebutuhan masyarakat  akan  pembangunan  tempat tinggal  maupun  infrastruktur  pun  turut meningkat. Semakin berkembangnya bidang pembangunan  ini,  menyebabkan  kebutuhan akan  produksi  beton  juga  turut  meningkat. Akibatnya,  banyak  para  pengembang  yang mulai tertarik untuk investasi usaha dibidang industri  beton  (Ready  Mix).  Beton  dengan kualitas  baik  sangat  mendukung  struktur pada bangunan, sehingga dapat menghasilkan bangunan yang lebih kuat dan kokoh.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, beberapa  inovasi  mengenai  pemanfaatan limbah  dan  bahan  lainnya  sebagai  material pengganti maupun bahan tambah pembuatan beton  mulai  berkembang.  Tujuannya  yaitu pemanfaatan limbah sebagai material pengganti maupun bahan tambah diharapkan dapat  menambah  kualitas  yang  ada  pada beton.  Selain  sebagai  upaya  pemanfaatan, limbah yang digunakan pun tentunya cukup mudah  didapat.  Dengan  begitu  biaya  yang dikeluarkan untuk pembuatan beton dengan kualitas  yang  lebih  baik  bisa  digunakan biaya yang minimal hanya dengan memanfaatkan limbah sebagai bahan tambah material pembuatan beton.
Beton  diperoleh  dari  pencampuran beberapa material. Semen sebagai salah satu material campuran beton memiliki kandungan  senyawa  kimia  Silika  (SiO2). Silika (SiO2) merupakan salah satu kandungan  yang  ada  pada  Pozzolan,  yaitu bahan yang dapat mengurangi permeabilitas dan  meningkatkan  kinerja  kekuatan  beton. Butirannya yang halus dapat menjadi bahan pengisi  dalam  partikel  –  partikel  semen sehingga  menambah  kuat  tekan  (Chandra,
2013).  Menurut  Hepiyanto  &  Firdaus (2019)  penggunaan  pozzolan  dengan takaran yang tepat dapat membuat beton menjadi kedap air dan dapat memperbaiki workability atau
kelecakan.
Pozzolan dibagi  menjadi  duam macam, yaitu pozzolan alam dan buatan. Pozzolan alam  berasal  dari  bahan  alam yang merupakan bahan sedimentasi dari abu  lava  gunung  yang  mangandung silika aktif. Sedangkan pozzolan buatan berasal  dari  tungku  maupun  hasil pemanfaatan limbah yang diolah menjadi  abu  yang  mengandung  silika (Bagyo, 2011).
Menurut  (Christiawan,2009)  abu pembakaran limbah pertanian umumnya mengandung  silika  karena limbah tersebut mengandung serat. Di mana jika pozzolan tersebut  bercampur  dengan semen, maka akan bereaksi menghasilkan daya lekat pada campuran beton.  Salah  satu  bahan  limbah  yang juga  memiliki  kandungan  Silika  (SiO2) adalah  bonggol  jagung.  Di  mana  jika limbah  bonggol  jagung  di  abukan,  abu dari  bonggol  jagung  tersebut  memiliki kandungan  senyawa  kimia  yang  sama dengan  kandungan  senyawa  kimia penyusun  semen  yaitu  Silika  (SiO2) yang ada pada pozzolan sebesar 66,83% (Raheem,2009; Berutu, 2020; Harmaji et al.,  2019).  Maka  dari  itu,  dalam pemanfaatannya diperlukan proses pembakaran  bahan  limbah  bonggol jagung, dalam upaya mengurai komposisi senyawa kimia yang terdapat pada  limbah  bonggol  jagung  agar pemanfaatannya dapat lebih maksimal.
Pemanfaatan Abu Limbah… (Afifah/ hal. 67-72)

## Rumusan Masalah
Bagaimanakah  pengaruh  penggunaan  abu bonggol  jagung  hasil  pembakaran  dengan variasi suhu 500°C, 700°C dan 900°C sebagai bahan  tambah  pada  proses  pembuatan  beton terhadap kuat tekan yang dihasilkan?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  optimalisasi  pemanfaatan  abu limbah bonggol jagung terhadap variasi suhu yang diaplikasikan pada pembakaran bonggol  jagung  yang  akan  mempengaruhi/ menambah kuat tekan beton.

## Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis
Beberapa kajian literatur yang dijadikan tolok  ukur  penelitian  yang  akan  dilakukan, terkait  dengan  penambahan  abu  bonggol jagung  salah  satunya  menurut  Chandra
(2013) dalam penelitiannya
ia menyimpulkan  bahwa  nilai  kuat  tekan tertinggi yang didapatkan yaitu setelah beton berumur  56  hari  pada  kadar  abu  bonggol jagung  4%  sebesar  37,67  MPa.  Sedangkan nilai modulus elastisitas tertinggi pada kadar 8%  sebesar  24.407,83  MPa.  Di  Kajian literatur  kedua,  dilakukan  oleh  Fakhrunisa dkk (2018). Di mana dari hasil penelitiannya,  setelah  ditambahkan  abu bonggol  jagung  yang  didapatkan  ketika umur  beton  28  hari,  dengan  kadar penambahan abu bonggol jagung sebesar 4% hasil  pembakaran  dengan  suhu  sebesar 650°C  -  800°C  memiliki  nilai  kuat  tekan beton  yang  tertinggi  yaitu  36,251  Mpa, dibandingkan  dengan  kadar  persentase bahan tambah yang lebih banyak atau lebih sedikit  dari  4%.  Data  hasil  uji  kuat  tekan, sesuai dengan data tabel berikut.
Gambar 1. Data Hasil Kuat Tekan Umur Beton 28 hari Jurnal Penelitian Kajian literatur 2
Kajian  literatur  terakhir,  dilakukan  oleh Olafusi Oladipupo S dan Olutoge Festus A (2012)  dari  Nigeria.  Di  mana  hasil  nilai kuat tekan tertinggi yaitu ketika penambahan  abu  bonggol  jagung  pada campuran  beton  sebesar  10%  yaitu  20 Mpa,  dengan  varian  persentase  kadar  abu bonggol jagung beserta nilai kuat tekannya masing – masing seperti data berikut :
Gambar 2. Data Hasil Kuat Tekan Umur Beton 28 hari Jurnal Penelitian Kajian Literatur 3

## METODE
Bahan penyusun beton yang digunakan adalah:
 Semen Portland Tipe I merek Tonasa
 Agregat Kasar Palu
 Agregat Halus Pasir Tenggarong
 Air
 Abu Tongkol Jagung
Bahan tambah yang digunakan adalah abu tongkol jagung yang lolos saringan No. 200.  Pembuatan  sampel  beton  dilakukan sesuai  dengan  metode  standar  SK  SNI  T- 15-1990-03.  Sampel  beton  dibuat  dengan menggunakan  cetakan  kubus  dimensi  150 mm  x  150  mm  x  150  mm,  sebanyak  3 sampel setiap pengujian.
Pemanfaatan Abu Limbah… (Afifah/ hal. 67-72)
Digunakan  4  variasi  kadar  abu  tongkol jagung yang digunakan yaitu 2,5%; 5%; 7,5% dan  10%.  Sebagai  pembanding  dibuat  pula sampel  beton  normal.  Pengujian  akan dilakukan pada umur 14 dan 28 hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  pengujian  material  agregat  yaitu diketahui  agregat  kasar  ukuran  maksimum butir 20 mm dan agregat halus  masuk zona IV. Hasil pengujian material yang dilakukan di Laboratorium dapat dilihat pada tabel 4.1. dari  hasil  pengujian  dapat  disimpulkan, agregat  kasar  Palu  dan  agregat  halus  pasir Tenggarong yang akan digunakan memenuhi  syarat  untuk  dipakai  sebagai bahan penyusun beton.
Gambar 3. Hasil Pengujian Agregat

## Kuat Tekan Beton
Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan dengan  menggunakan  mesin  uji  tekan  pada umur  14  dan  28  hari.  Dari  hasil penelitiannya  setelah  14  dan  28  hari  umur beton  normal,  didapatkan  hasil  nilai  kuat tekan  beton  seperti  terlampir  pada  data  di bawah, di mana dapat dilihat pada gambar 4. bahwa pada umur 14 hari dengan nilai kuat tekan 17,773 Mpa belum mencapai nilai kuat tekan  rencana.  Sedangkan,  pada  umur  28 hari  benda  uji  beton  normal  tanpa enambahan  abu  tongkol  jagung  mencapai nilai  kuat  tekan  21,875  Mpa  dan  telah mencapai  kekuatan  tekan  beton  yang direncanakan yaitu sebesar 20,75 Mpa.
Gambar 4. Hasil kuat tekan beton normal umur 14 dan 28 hari
Gambar 5. Grafik kuat tekan beton normal 14 dan 28 hari
Namun, dari hasil penelitiannya setelah 14  dan  28  hari  umur  beton  yang dicampurkan  dengan  abu  bonggol  jagung, didapatkan  hasil  nilai  kuat  tekan  beton seperti  terlampir  pada  data  di  bawah,  di mana  kadar  abu  bonggol  jagung  yang ditambahkan sebesar 5% berdasarkan umur beton selama 14 dan 28 hari justru memiliki nilai  kuat  tekan  paling  tinggi  yaitu  22,807 Mpa dan 23,771 Mpa dibandingkan dengan kadar  persentase  bahan  tambah  yang  lebih banyak atau lebih sedikit dari 5%.
Gambar 6. Hasil kuat tekan beton dengan abu bonggol jagung umur 14 hari
Pemanfaatan Abu Limbah… (Afifah/ hal. 67-72)
Gambar 7. Grafik nilai kuat tekan beton dengan penambahan abu tongkol jagung umur 14 hari
Gambar 8. Hasil kuat tekan beton dengan abu bonggol jagung umur 28 hari
Gambar 9. Grafik nilai kuat tekan beton dengan penambahan abu tongkol jagung umur 28 hari
Gambar 10. Grafik perbandingan nilai kuat
tekan beton dengan penambahan abu tongkol jagung umur 14 dan 28 hari

## SIMPULAN
Penambahan abu tongkol jagung berpengaruh  positif  terhadap  peningkatan nilai  kuat  tekan  beton.  Kuat  tekan  beton rencana 20,75 Mpa tidak terlampaui ketika umur  kuat  tekan  beton  normal  14  hari, melainkan 28hari. Namun, ketika ditambahkan  abu  bonggol  jagung,  kuat tekan beton pada umur 28 hari dan 14 hari pun sudah dapat melampaui nilai kuat tekan beton rencana yaitu 23,771 Mpauntuk umur beton 28 hari dan 22,807 Mpa untuk umur beton  14hari  di  kadar  penambahan  abu bonggol jagung sebesar 5%, di mana ketika dilakukan penambahan abu bongkol jagung selanjutnya justru mengakibatkan terjadinya penurunan nilai kuat tekan beton.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi, F. N., Widayati, R., & Ramadhani, W. (2018). Influence  of  adding  corn  cob ash against  compressive  strength  of concrete  using  palu  coarse  aggregate
and tenggarong . 3(1), 13–19.
Adesanya, D. A., & Raheem, A. A. (2009). Development  of  corn  cob  ash  blended cement. Construction  and  Building
Materials . https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2 007.11.0 13 Bagyo,  M.  A.  (2011). Tinjauan  porositas dan permeabilitas beton  dengan pasir lokal  bejen  dan  pasir  merapi  serta penambahan pozzolan lumpur lapindo . Universitas Negeri Sebelas Maret.
Pemanfaatan Abu Limbah… (Afifah/ hal. 67-72)
Berutu,  L.  N.  B.  (2020). Kajian  Kuat  Tekan Beton  Akibat  Substitusi  Parsial  Abu Bonggol Jagung Terhadap Semen [Universitas Sumatera Utara]. http://repositori.usu.ac.id/handle/1234567
89/26701
Departemen Pekerjaan Umum. (1991). SKSNI T-15-1991-03  Tata  Cara  Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.
Departemen Pekerjaan Umum .
Fakhrunisa,  N.,  Djatmika,  B.,  &  Karjanto,  A.
(2018). Kajian penambahan abu bonggol jagung  yang  ber-  variasi  dan  bahan tambah  superplasticizer  terha-  dap  sifat fisik dan mekanik beton  memadat sendiri (self – compacting concrete) . 23 (2), 9–18.
Gambhir, M.  L.  (2004). Concrete Technology .  New Delhi:  McGraw  Hill Publishing Company Limited.
Harmaji, A., Permata, T. G., Hendriyanto, D. Y.,
&  Soepriyanto,  S.  (2019).  Pengaruh Penambahan  Corn  Cob  Ash  dan  Bagasse Ash terhadap Setting Time dan Kuat Tekan Material  Berbasis  Semen. Journal  of Applied  Science  (Japps) , 1 (1),  001–006. https://doi.org/10.36870/japps.v1i1.1
Hepiyanto,  R.,  &  Firdaus,  M.  A.  (2019). Pengaruh  Penambahan  Abu  Bonggol Jagung  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  K  -
200. UKaRsT , 3 (2),
1. https://doi.org/10.30737/ukarst.v3i2.475
Olafusi, O., & Olutoge, F. A. (2015). Strength Properties  of  Corn  Cob  Ash  Concrete Corresponding Author : Olafusi Oladipupo S . (May)